65 
Temp. 
Moclification 
I 
Specifisches 
Gewicht 
Specifische 
Wärme. 
11° 
Diamant 
3,52 
0,113 
c 
11° 
Graphit 
2,25 
0,160 
0—68° 
amorph 
(Gas- u. Holzk.) 
(1,89 bis 1,57) 
Mittel: 1,73 
(0,165 bis 0,204) 
Mittel: 0,185 
p 
15—98 
rot 
2,16 
0,170 
13—36 
gelb 
1,83 | 
0,202 
17—45 
rhombisch 
2,07 
0,163 
s 
15—97 
1 
monoklin 
1,96 
(0,184 bis 0,202) 
Mittel: 0,19 
! 110-120 
amorph, weich. 
1,92 
0,23 
; 
Se 
22—62 
1 
krystallisirt 
4,8 
0,081 
21—57 
amorph 
4,2 
0,113 
Te 
15—100 
krystallisirt 
6,4 
0,048 
15—100 
amorph 
| 5,9 
| 0,053 
B 
0-100 
krystallisirt 
2,535 
0,252 
0—100 
amorph 
2,45 
0,307 
1 
Si i 
1 
1 
12—100 
krystallisirt 
2,490 
0,177 
12—100 
graphitisch 
2,044 
0,181 
Das sind neun Bestätigungen meiner Consequenz: denn C und 
S zählen doppelt. Aber es findet sich auch ein Fall der Nicht¬ 
bestätigung: 
As 
© 
o 
t- 
1 
o 
Ol 
krystallisirt 
5,73 
0,083 
20-70° 
amorph 
4,71 
0,076 
Zunächst ist nun die relative Differenz (c — c) : [(c -j- c)/2] der 
specifischen Wärmen der beiden Modificationen bei Arsen (wie 
auch bei Silicium) so gering, dass diese Ausnahme weniger ins 
Gewicht fällt als die acht kräftigen Bestätigungen. Wenn aber 
auch die Ausnahme bei Arsen kein Beobachtungsfehler ist — 
